## PENGARUH KANDUNGAN SENYAWA PADA EKSTRAK DAUN JATI (Tectona grandis) TERHADAP NILAI EFISIENSI DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC)
Muharam Bapa Lasang 1 , Aisyah 1 , Iswadi 2 , Andi Nurfitriani Abu Bakar 1
1 Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar
2 Jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar Email : aisyah@uin-alauddin.ac.id
Abstrak: Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)  merupakan salah satu sumber energi  alternatif  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan.  Beberapa  zat warna  dari  tumbuhan  lokal  Indonesia  diketahui  berpotensi  sebagai sensitizer.  Penelitian  ini  mengevaluasi  kemampuan  komponen  zat  warna dari  daun  jati  berikatan  dengan  semikonduktor  TiO 2 untuk  mengkonversi energi  matahari  menjadi energi  listrik. Daun  jati  diekstrak dengan  maserasi menggunakan  pelarut    n-heksan  etil  asetat  dan  metanol.  Nilai  efisiensi DSSC  diukur  dari  ketiga  ekstrak  ditambah  dengan  campuran  dari  ketiga ekstrak  tersebut.  Data  spektrum  zat  warna  dimonitor  menggunakan spektrofotometer  FTIR  dan  UV-VIS.  Data  spektrum  menunjukkan  adanya senyawa  flavonoid,  alkaloid  dan  terpenoid  dalam  ekstrak  campuran  yang menghasilkan serapan panjang gelombang maksimal khas pada daerah 500- 650  nm  dan  269  nm.  Nilai  efisiensi  DSSC  diukur  dari  ketiga  ekstrak  dan campuran dari ketiga ekstrak tersebut.  Nilai efisiensi dari ke empat  sampel berturut-turut  yaitu  0.0068%,  0.03%,  0.06%,  dan  0.34%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  kandungan  zat  warna  yang  terikat pada TiO 2 semakin tinggi nilai efisiensi DSSC.
Kata Kunci: DSSC, ekstrak daun jati, nilai efisiensi, TiO 2 , kromofor

## PENDAHULUAN
ebutuhan  akan  energi  listrik  setiap  tahun  semakin  bertambah  seiring  dengan meningkatnya  populasi  dan  aktivitas  penunjang  hidup  manusia.  Penelitian mengenai  sumber-sumber  energi  listrik  terbarukan  semakin  meningkat  salah satunya  adalah  sumber  energi  listrik  dari  sinar  matahari.  Sel  surya  adalah komponen penerima energi radiasi dari sinar matahari yang  kemudian diubah menjadi energi  listrik.  Beberapa  jenis  sel  surya  telah  dikembangkan  untuk  mendapatkan  nilai efisiensi  yang  optimal.  Salah  satunya  adalah  sel  surya  berbasis  zat  warna  atau Dye- Sensitized Solar Cell ( DSSC ).
DSSC  merupakan  seperangkat  sel  surya  yang  terbuat  dari  semikonduktor  yang dilapisi  zat  warna  yang  dapat  mengubah  energi  cahaya  menjadi  energi  listrik  (Gratzel dan O’Regan, 1991: 739). DSSC berbasis fotoelektrokimia yang menggunakan larutan elektrolit sebagai penyedia elektron. Hingga saat ini efisiensi yang dimiliki DSSC masih rendah dibandingkan sel surya berbasis silikon yang dapat mencapai 17-25 % (Hardeli, 2013 : 156).
K
46 _ Jurnal Teknosains, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2019 , hlm. 45 – 54
Prinsip  kerja  DSSC  adalah  adanya  eksitasi  elektron  dari dye akibat  absorbsi cahaya.  Elektron  tereksitasi  dari  tingkat  energi  dasar  ke  tingkat  energi  tereksitasi (Natullah,  2013  :  2)    Elektron    dari  keadaan  eksitasi  kemudian  terinjeksi  menuju konduktor  TiO 2 hingga  molekul dye teroksidasi.  Karena  adanya  donor  elektron  oleh ekektrolit  (I - ),  molekul dye kembali  ke  keadaan  awalnya.  Disaat  mencapai  elektroda TCO,  elektron  mengalir  menuju counter  elektroda melalui  rangkaian  eksternal  dengan adanya  katalis  pada counter  elektroda (Hardeli  dkk,  2013  :  156).  Elektron  akan  di transfer  ke  elektroda  pembanding  yang  sudah  diberi  katalis  dan  kemudian  mediator elektron elektrolit akan bersiklus dalam sel (Ekasari, 2013 : 15).

## Gambar 1. Susunan sel surya
Zat  warna  atau dye untuk  DSSC  yang  digunakan  biasanya  berasal  dari  daun- daunan,  biji-bijian  dan  kulit-  kulit  buah,  salah  satunya  adalah  daun  jati.  Daun  jati memiliki  nama  latin Tectona  grandis , termasuk  dalam  famili Verbenacae yang mengandung pigmen antosianin.  Warna  yang  dihasilkan dari senyawa antosinin adalah biru, ungu, violet, magenta, merah dan jingga (Fathinatullabibah.,dkk, 2014 : 60).
Berikut  merupakan  sturktur  golongan  antosianin  yang  merupakan  salah  satu contoh zat warna atau dye :
O + HO OH OH OH HO OH
Gambar 2. Struktur Jenis Antosianin  Sianidin ( Samber, 2013 : 1).
Baharuddin  dkk  pada  tahun  2014  telah  melakukan  ekstraksi  zat  warna  dari  daun  jati dengan  menggunakan  pelarut  metanol.  Ekstrak dye di  aplikasikan  pada  DSSC  dengan nilai  efisiensi  sel  sebesar  0.05%.  Kandungan  zat  warna  yang  teridentifikasi  adalah sianidin. Pradana pada tahun 2013  juga memperoleh nilai efisiensi sebesar 0.005% dari sel surya menggunakan zat warna dari bunga geranium yang diesktrak dengan pelarut n- heksan.  Alhamed  pada  tahun  2012  menggunakan  ekstrak  kasar  rapsberi  pada permukaan  semikonduktor  dan  menghasilakn  nilai  efisiensi  sebesar  1,50%.  Chien  and Hsu  pada  tahun  2013  menemukan  bahwa  senyawa  antosianin  pada  pH  8  mampu menghasilkan nilai efisiensi hingga 1,18% .
Nilai efisiensi yang dihasilkan dari ekstrak tunggal umumnya masih rendah. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan perbandingan empat sampel zat warna dari daun
Muharam Bapa Lasang dkk. , Pengaruh Kandungan Senyawa pada Ekstrak Daun Jati… _ 47
jati  salah  satunya  adalah  gabungan  ketiga  ekstrak  untuk  menghasilkan  menghasilkan nilai efisiensi yang lebih optimal.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu spektrofotometer FTIR Nicolet iS10,  spektrofotometer UV-Vis Varian Cary 50 Conc , SEM ( scanning Electron Microscopy ),  multimeter  DT-680B, rotary  vaccum  evaporator ,  neraca  analitik,  kaca TCO  ( Transparent  Conductive  Oxide ), Luxmeter ,  potensiometer  50  kΩ, hot  plate , kabel, alat gelas, batang pengaduk, plat tetes  dan spatula.
Simplisia  yang  digunakan  adalah  daun  jati  yang  diambil  di  Dolu,  Kabupaten Lembata,  Nusa  Tenggara  Timur.    Bahan  kimia  meliputi  aquadest  (H 2 O),  etanol (C 2 H 5 OH), etil asetat (C 4 H 8 O 2 ) (Bratachem), FeCl 3 5%,  iodin (I 2 ), kalium iodida (KI), metanol  (CH 3 OH)(Bratachem),  NaOH  10%,  n-heksan  (C 6 H 14 )(Bratachem),  Pereaksi dragendorf,  pereaksi  mayer,  pereaksi  wagner,  pereaksi  lieberman-burchard,  Titanium dioksida (TiO 2 ) catalog 7508.

## Ekstraksi Sampel Daun Jati
Sampel    daun  jati  terlebih  dahulu  dipotong-potong  kecil  dan  dikeringkan  pada suhu kamar kemudian dihaluskan untuk mendapatkan serbuk daun jati yang selanjutnya disebut simplisia. Maserasi dimulai dengan pelarut n -heksan, dilanjutkan dengan pelarut etil  asetat  dan  terakhir  dengan  pelarut  metanol.  Ditimbang  sebanyak  300  gr  simplisia kemudian    dimasukkan  ke  dalam    toples  dan  direndam  dengan n -heksan  selama  ±  24 jam  pada  suhu  kamar.  Ekstraksi  diulang  hingga  diperoleh  filtrat  yang  tidak  berwarna. Dengan  cara  yang  sama,  residu  kemudian  diekstraksi  dengan  etil  asetat.  Pada  tahap akhir, residu diekstraksi dengan metanol. Filtrat dari maserat  yang diperoleh kemudian dipekatkan  dengan  menggunakan rotary  vaccum  evaporator pada  suhu  40-50  °C  dan 50 rpm hingga membentuk ekstrak kental.
Preparasi TiO 2 TiO 2 p.a  katalog  7508  ditimbang    ±  1  gram  kemudian  dilarutkan  dengan menggunakan pelaut etanol (C 2 H 5 OH) sebanyak 5 mL hingga terbentuk pasta.

## Pembuatan larutan elektrolit
Larutan elektrolit dibuat dari campuran Kalium iodida dan Iodin. Kalium iodida ditimbang sebanyak 0.83 gr dan  ditambahkan Iodin sebanyak 0.127 gr lalu dilarutkan dalam 10 mL aquades.

## Persiapan elektroda pembanding
Kaca  TCO  dibersihkan  dengan  aquadest  dalam  ultrasonik  kemudian dikeringkan.  Setelah  itu  kaca  TCO  diukur  resistansinya,  sisi  kaca  yang  mempunyai resistansi dipanaskan di atas api (lilin) hingga terbentuk warna hitam pada kaca TCO.

## Rangakaian perangkat DSSC
Kaca  TCO  yang  telah  dibersihkan  lalu  diukur  resistansinya.  Sisi  kaca  yang mempunyai resistansi ditutup dengan isolasi bening di salah satu sisinya dan dilakukan
48 _ Jurnal Teknosains, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2019 , hlm. 45 – 54
pelapisan  pasta  TiO 2 p.a  kemudian  dilakukan  proses  sintering  selama  30  menit.  Kaca TCO  yang  telah  dilapisi  dengan  TiO 2 kemudian  ditetesi  dengan  ekstrak  daun  Jati dan dibiarkan  beberapa  menit  hingga dye terserap  ke  dalam  TiO 2 .  Selanjutnya  sel  dilapisi dengan  larutan  elektrolit  dan  ditutup  dengan  elektroda  pembanding.  Setelah  rangkaian selesai,  sel  kemudian  disambungkan  dengan  alat  multimeter  dan  pengukur  intensitas cahaya.  Sel  lalu  disinari  dengan  sinar  matahari  dan  dicatat  arus  serta  tegangan  yang dihasilkan oleh rangkaian DSSC.

## Uji skiring fitokimia ekstrak daun jati
1)  Uji dengan FeCl 3 5%
Sampel  diencerkan  dengan  pelarutnya  kemudian  dipipet  ke  dalam  plat  tetes  lalu ditetesi dengan FeCl 3 5%, amati perubahan warna yang terjadi.
2)  Uji dengan NaOH 10%
Sampel  diencerkan  dengan  pelarutnya  lalu  dipipet  ke  dalam  plat  tetes  dan  ditetesi dengan NaOH 10%. Amati perubahan warna yang terjadi.
3)  Pereksi Dragendorf
Sampel  diencerkan  menggunakan  pelarutnya  kemudian  dipipet  kedalam  plat  tetes dan ditetesi dengan pereaksi Dragendorf. Amati perubahan warna yang terjadi.
4) Pereaksi Mayer
Sampel  diencerkan  menggunakan  pelarutnya  kemudian  dipipet  kedalam  plat  tetes dan ditetesi dengan pereaksi Mayer. Amati perubahan warna yang terjadi.
5) Pereaksi Wagner
Sampel  diencerkan  menggunakan  pelarutnya  kemudian  dipipet  kedalam  plat  tetes dan ditetesi dengan pereaksi Wagner. Amati perubahan warna yang terjadi endapan berwarna jingga.
6) Pereaksi Lieberman-Burchard Sampel diencerkan  menggunakan pelarutnya kemudian dipipet ke dalam plat tetes dan  ditetesi  dengan  pereaksi  Lieberman-Burchard.  Amati  perubahan  warna  yang terjadi.

## Analisis UV-Vis
Absorbsi  dari  senyawa  dari  ekstrak  kental  daun  jati  dianalisa  dengan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis Varian  Cary  50  Conc .  Panjang  gelombang cahaya yang digunakan yaitu berkisar antara 400-800 nm.

## Analisis FTIR
Spektra  gugus  fungsi  dari  ekstrak  kental  daun  jati  dianalisa  dengan menggunakan spektrofotometer FTIR Nicolet iS10.
Uji Scanning Electron Microscopy (SEM)
Kaca  TCO  dipotong  dengan  ukuran  0.5  cm  x  0.5  cm.  Kaca  TCO  yang  telah dibersihkan,  diletakkan  di  atas  meja  kerja.  Salah  satu  sisinya  ditutupi  dengan  isolasi bening  lalu  dilakukan  proses  pelapisan  pada  TiO 2 catalog  7508  kemudan  dilakukan sintering selama  30  menit.  Kaca  TCO  yang  telah  dilapisi  kemudian  ditetesi  dengan ekstrak  yang  memiliki  nilai  efesien  yang  tinggi  lalu  dibiarkan  beberapa  menit  hingga ekstrak tersebut meresap. Selanjutnya di uji menggunakan SEM.
Muharam Bapa Lasang dkk. , Pengaruh Kandungan Senyawa pada Ekstrak Daun Jati… _ 49

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengukuran Nilai Efesiensi

## Tabel 2. Nilai efsiensi DSSC dari empat dye
Ekstrak V I Lux P in (mwatt/cm2) P Out (nw) P out (mw) Ŋ (%) Gabungan 196 186 73400 10.74649 36456 0.036456 0.3392 Metanol 204 36.3 80500 11.78601 74052 0.007405 0.0628 Etil Asetat 302 10.4 73600 10.77578 3140.8 0.003141 0.0291 N-Heksan 157 4.4 68600 10.043726 690.8 0.0006908  0.0068
Nilai efisiensi  yang diperoleh dari  sel dengan  zat warna ekstrak daun jati dengan pelarut  n-heksan,  etil  asetat,  metanol  dan  gabungan  berturut  turut  adalah  0.0068%, 0.0628%,  0.029%,  dan  0.34%.  Dari  keempat  ekstrak  ini,  terlihat  bahwa  nilai  efisiensi pada  ekstrat  gabungan  lebih  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  ekstrak  gabungan  pada dasarnya  memiliki kandungan senyawa yang lebih banyak. Setiap komponen zat warna akan  memberikan  aktivitas  penyerapan  foton  sehingga  energi  listrik  yang  dihasilkan pun  lebih  banyak.  Sel  dengan  ekstrak  metanol  dan  etil  asetat  memiliki  nilai  efisiensi yang tidak terlalu besar namun masih lebih baik dari sel dengan ekstrak zat warna  dari pelarut  n-heksan.    Zat  warna  dari  ekstrak  n-heksan  tidak  terserap  dengan  baik  dan merata  di  atas  permukaan  TiO 2 sehingga  dapat  dipahami  bahwa  semakin  banyak  zat warna  yang  teradsorpsi  dengan  TiO 2 maka  semakin  tinggi  nilai  efisiensi  DSSC  yang dihasilkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  dari  penelitian  terdahulu  (Usman.,dkk,  2017  : 33).
Nilai efisiensi tertinggi ekstrak gabungan daun jati yaitu 0.34%, nilai ini terhitung masih lebih rendah  dibandingkan dengan sel surya berbasis silikon yaitu 17-25%. Nilai efisiensi  yang  diperoleh  ini  masih  perlu  terus  dikembangkan  untuk  memperolah  nilai efisiensi yang lebih maksimal.
Nilai  efisiensi  sel  sangat  dipengaruhi  oleh  komponen  zat  warna  yang  ada  dalam ekstrak  dye.  Hasil  uji  fitokimia,  spektroskopi  FTIR  dan  UV-Vis  menunjukkan  adanya korelasi yang signifikan di antara keduanya.

## Uji skrining fitokimia
Tabel 3. Hasil uji fitokimia dye dari daun jati
Ekstrak daun jati Uji Flavanoid Uji Alkaloid Uji Terpenoid FeCl 3 5% NaOH 10% Liebermann Burchard Mayer Dragendorff Liebermann Burchard N-Heksan - - - + - - Etil Asetat + - - + - - Metanol + + - + + + Campuran + - + - + +
Hasil  skrining  fitokimia  menunjukkan  adanya  golongan  senyawa  flavonoid, alkaloid  dan  terpenoid  pada  dye  gabungan  dan  dye  dari  ekstrak  metanol.  Walaupun ketiganya  memiliki  komponen  yang  sama  namun  tentu  saja  dye  gabungan  memiliki jumlah  senyawa  yang  lebih  banyak  sehingga  semakin  optimal  dalam  mengabsorpsi foton  dari  sinar  matahari.  Dye  dari  ekstrak  etil  asetat  hanya  memiliki  komponen  zat
50 _ Jurnal Teknosains, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2019 , hlm. 45 – 54
warna  dari  golongan  flavonoid  dan  terpenoid.  Sedangkan  dye  dari  ekstrak  n-heksana hanya  mengandung  golongan  alkaloid  saja.  Hasil  uji  fitokimia  ini  akan  diperkuat oleh hasil data spekreskopi UV-Vis dan FTIR.

## Analisis  UV-Vis

## UV-Vis digunakan untuk menentukan Panjang gelombang pada zat warna
Gambar 3. Hasil serapan UV-Vis Ekstrak daun jati n-heksan (a), etil asetat (b), metanol (c),

## campuran (d)
Hasil  serapan  UV-Vis    dari  ekstrak  n-heksan,  metanol,  etil  asetat  dan  gabungan memiliki panjang gelombang tertinggi  pada 665.9 nm, 664 nm, 516 nm dan 269.  Dari data  ini,  ekstrak  n-heksan  dan  metanol  diidentifikasi  mengandung  senyawa  klorofil. Klorofil  menunjukkan  serapan  maksumum  pada  panjang  gelombang  650  nm  -700  nm (Harbone, 1984). Serapan UV-Vis yang dihasilkan oleh ekstrak etil asetat diidentifikasi adanya senyawa flavonoid. Jenis senyawa flavonoid menyerap pada panjang gelombang 465  nm  -560  nm  yaitu  antosianin.  Pada  ekstrak  campuran  juga  diidentifikasi  adanya senyawa flvonoid dan terpenoid, daerah serapan  flavonoid dengan panjang gelombang yang  rendah  pada  sinar  tampak  yaitu  250  nm  –  270  nm  (Kristiningrum,  2013) sedangkan  rentang  panjang  gelombang  pada  senyawa  terpenoid  yaitu  200  nm-400  nm (Astuti, 2011).
Hasil  serapan  UV-Vis  ekstrak  gabungan  memiliki  panjang  gelombang  maksimal yang  rendah  yaitu  269,0    Hal  ini  disebabkan  banyaknya  kandungan  senyawa  ekstrak daun  jati    yang  keseluruhannya  menyerap  sinar  tampak.  Ikatan-ikatan  tak  jenuh  yang terkandung dalam ekstrak daun jati saling tumpang tindih  sehingga energi transisi akan
Muharam Bapa Lasang dkk. , Pengaruh Kandungan Senyawa pada Ekstrak Daun Jati… _ 51
lebih besar  dan akan menyerap pada wilayah panjang gelombang yang rendah.

## Analisis FTIR

## FTIR digunakan untuk menentukan gugus fungsi yang ada pada zat warna
Gambar 4. Serapan FTIR ekstrak n-heksan daun jati
Dari  hasil  serapan  diatas  terlihat  bahwa  serapan  ekstrak  n-heksana  yang  lemah pada bilangan gelombang  3450.54 cm -1 mengindikasikan adanya ikatan –NH. Serapan sedang  pada  bilangan  gelombang  1711.05  cm -1 dengan  serapan  yang    lemah menunjukkan  adanya  ikatan  C=O.    Pada  bilangan  gelombang    2363.84  cm -1 dengan serapan yang lemah diindikasi adanya ikatan  CN, kemudian pada bilangan gelombang 1460.10 cm -1 dengan serapan sedang diindikasi adanya  senyawa  aromatik (Silverstain, 2005).  Serapan-  serapan  ini  menunjukkan  bahwa  senyawa  pada  ekstrak  ini  merupakan golongan alkaloid.
Ekstrak etil asetat memberikan hasil serapan sebagai berikut
Gambar 5. Serapan FTIR Ekstrak Etil Asetat Daun Jati
Dari  hasil  FTIR  ekstrak  etil  aseta  terlihat  bahwa  serapan  kuat  dan  lebar  pada bilangan  gelombang  3424.44  cm -1 menunjukkan  adanya  ikatan  –OH.  Serapan  lemah pada  bilangan  gelombang  2363.07  cm -1 diindikasikan    sebagai  serapan  ikatan  C-N (Fessenden,  1982).  Selain  itu,  terdapat  pula  serapan  sedang  pada  bilangan  gelombang 17030,72  cm -1 yng  menunjukkan  adanya  gugus  karbonil  yang  terkonjugasu  dengan ikatan  rangkap  dari  gugus  aromatik.  Hasil  serapan  ekstrak  etil  asetat  inin  menunjukan adanya senyawa flavonoid ditandai adanya gugus -OH dan –CO serta senyawa alkaloid yang ditandai dengan adanya gugus –CN.

## Ekstrak metanol memberikan hasil sebagai berikut
Gambar 6. Serapan FTIR Ekstrak Metanol Daun Jati
Hasil  serapan  ekstrak  etil  asetat  terlihat  bahwa  serapan  yang  kuat  dan  melebar pada  bilangan  gelombang  3397  cm -1 diindikasi  adanya  ikatan  –OH  ,  Serapan  sedang pada  bilangan  gelombang  2952.33  cm -1 mengindikasi  adanya  ikatan  -CH  sp3.  Pada bilangan  gelombang    2363.84  cm -1 dengan  serapan  yang  lemah  menunjukkan  adanya ikatan  CN.  Serapan  kuat  pada  panjang  gelombang  1605.58  cm -1 diindikasi  adanya ikatan  C-C  aromatic  dan  serapan  kuat  pada  1047.62  cm -1 menunjukkan  adanya  ikatan C-O alkohol. Hasil serapan ekstrak metanol daun jati sebagian besar memeiliki serapan yang  sesuai  dengan  hasil  identifikasi  fitokimia  bahwa  kandungan  senyawa  yang terkandung  ialah  flavonoid  dan  kandungan  senyawa  alkaloid  yang  ditandai  adanya ikatan  CN.  Kandungan  senyawa  terpenoid  ditandai  dengan  adanya  serapan  karbonil C=O (Fessenden, 1982).
Hasil serapan FTIR unuk ekstrak gabungan sebagai berikut
Gambar 7. Serapan FTIR Ekstrak Gabungan Daun Jati
Ekstrak  gabungan  memperlihatkan  pola  yang  sama  dengan  ekstrak  metanol. Serapan lemah dan lebar pada bilangan gelombang 3407.24 menunjukan adanya ikatan– OH.  Pita  serapan  pada  bilangan  gelombang  2922.91  dengan  serapan    sedang menunjukan  adanya  ikatan  -CH sp3 .  Piita  serapan  pada  bilangan  gelombang  2362.76 menunjukan  adanya  ikatan  CN.  Sserapan  lemah  pada  1710  menunjukan  adanya  C=O
Muharam Bapa Lasang dkk. , Pengaruh Kandungan Senyawa pada Ekstrak Daun Jati… _ 53
dan  daerah  dengan  serapan  lemah  pada  bilangan  gelombang  836.65  menunjukkan serapan untuk ikatan _CH aromatik (Fessenden, 1982).
Serapan  FTIR  untuk  ekstrak  gabungan  daun  jati  sebagian  besar  menunjukan adanya beberapa jenis gugus fungsi pada ekstrak n-heksan, metanol dan etil asetat yang terserap pada hasil serapan FTIR ekstrak gabungan yang meliputi –OH, -C=O, -CH sp3 , dan  -CN.    Banyaknya    gugus  fungsi  pada  zat  warna  ekstrak  gabungan  daun  jati  yang bersifat polar seperti C=O,  -OH  maka  semakin  banyak zat warna  yang terikat dengan semikonduktor  TiO 2 yang  mengakibatkan  tingginya  nilai  efisiensi  pada  sel  dengan ekstrak  gabungan  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya.  (Baharuddin, 2015).

## Scanning Electron Microscopy (SEM)
Analisis  SEM  digunaka  untuk  menggambarkan  morfologi  sel  DSSC.  Pori  -  pori pada  permukaan  semi  konduktor  TiO 2 dan  pengikatannya  dengan  zat  warna diperlihatkan.
a b
Gambar 8. (a) Morfologi TiO 2 20 µm (b) Morfologi TiO 2 terikat dengan dye dari daun jati (20 µm)
Dari gambar terlihat bahwa penyebaran zat warna pada permukaan TiO 2 kurang merata,  hal  ini  terjadi  karena  sebagian  zat  warna yang  terkandung  dalam  ekstrak  daun jati tidak teradsorpi dengan baik.  Adanya gugus hidroksi (-OH) dan karbonil pada suatu zat warna memungkinkan terbentuknya ikatan yang kuat antara zat warna dengan TiO 2 . Semakin banyak zat warna yang terikat  baik dengan TiO 2 maka semakin banyak radiasi energi foton yang dapat dikonversi menjadi energi listrik sehingga  nilai efisiensi DSSC yang  dihasilkan  akan  lebih  besar.  Hal-hal  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah keadaan fase dari TiO 2 yang digunakan dan proses aplikasi TiO 2 pada permukaan. TiO 2 yang digunakan pada penelitian adalah TiO 2 p.a. namun masih dalam skala mikro.

## KESIMPULAN
Nilai efisensi DSSC dengan zat warna dari ekstrak daun jati n-heksan, etil asetat, metanol  dan  campuran  berturut-turut  yaitu    0.0068%,  0.029%  ,  0.063%  dan    0.34%. Kandungan senyawa dalam ekstrak kental daun jati memberi pengaruh yang  signifikan pada nilai efisiensi DSSC.
54 _ Jurnal Teknosains, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2019 , hlm. 45 – 54

## DAFTAR PUSTAKA
Alhamed,  Mounir,  dkk.  (2012).  Studying  of  Natural  Dyes  Properties  as  Photo-sensitizer  for  Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). Journal of Electron Devices, 16 (2012), 1370-1383.
Baharuddin,  Aminuddin,  dkk.  (2015).  Karakteristik  Zat  Warna  Daun  Jati  (Tectona  grandis)  Fraksi Metanol : n-Heksana Sebagai Photosensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell . Chemica et Natura 3(1), 37-41.
Chien,  Chiang-Yu  dan  Ban-Dar  Hsu.  (2013).  Optimization  of  The  Dye-Sensitized  Solar  Cell  with Anthocyanin as Photosensitizer. Solar Energy 98(2013), 203-211.
Ekasari, Vitriany dan Gatut Yudoyono. (2013). Fabrikasi DSSC Dengan Dye Ekstrak Jahe Merah Variasi Larutan TiO 2 Nanopartikel Berfase Anatase dengan Teknik Pelapisan Spin Coating. Sain dan Seni Pomits 2(1).
Fathinatullabibah,  Kawji,  Lia  Umi  Khasanah.  (2014).  Stabilitas  Antosianin  Ekstrak  Daun  Jati  ( Tectona grandis ) terhadap perilaku pH dan Suhu. Aplikasi Teknologi Pangan 3(2), 60-63.
Fessenden, R .J dan Fessenden, J. S. (1986). Kimia Organik . Edisi Ketiga. Jilid 2. Erlangga.
Gratzel, Michael dan Brian O’Regan.  (1991). A Low-Cost, High-Efficiency Solar Cell Based On Dye- Sensitized Colloidal TIO 2 Films. Nature 353(1991), 737-739.
Harbone, J.B. (1987). Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. Bandung: ITB Bandung.
Hardeli, dkk. (2013). Dye Sensitizer Solar Cell (DSCC) Berbasis Nanopori TiO 2 Menggunakan antosianin dari Berbagai Sumber Alami. Prosiding Semirata FMIPA UNILA (2013), 155-161.
Natullah, Rizqan dan Gatut Yudoyono. (2013). Karakterisasi Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) pada TiO 2 Fase Anatase dan Rutile. Sains dan Seni Pomits 2(1), 1-5.
Samber,  Loretha  Natalia,  Haryono  Semangun  dan  Budhi  Praasetyo.  (2012).  Karakteristik  Antosianin Sebagai Pewarna Alami. Seminar Nasional X UNS .
Silverstein,  R.M.,  Webster,  F.X.  dan  Kiemle,  D.J.  (2005). Spectrometric  Identification  of  Organic Compounds , Seventh Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Ltd.